Olivin. Eigenschaften. 505 



Der Olivin ist zuweilen in deutlichen Kristallen ausgebildet, die dem rhombischen 

 System ang:ehören. Eine bei dem durchsichtigen, als Edelstein verwendbaren Chrysolith 

 nicht selten vorkommende P'orm ist in Fig. 80 dargestellt. An einem rhombischen Prisma, 

 dessen Flächen sich unter 130'^ 3' schneiden, sind die seitlichen Kanten durch die 

 schmalen Flächen des Brachy-, und die vordere und hintere Kante durch die breiten 

 des Makropinakoids gerade abgestumpft, so daß ein nach den Flächen des letzteren 

 etwas breiter ausgedehntes achtseitiges Prisma entsteht. Die Flächen des Makropina- 

 koids und die des Prismas sind der Länge nach, also in der Richtung der Prismen- 

 kanten deutlich gestreift. Auf die Prismenflächen sind die dreieckigen Flächen eines 

 rhombischen Oktaeders, auf die Pinakoidflächen die vierseitigen Flächen eines ausgedehnten 

 Makrodomas und eines kürzeren Brachydomas aufgesetzt. Endlich ist der Kristall nach 

 oben und unten durch die langgezogene, aber schmale gerade Endfläche oder Basis be- 

 grenzt, welche die Endecken des Oktaeders und zu gleicher Zeit die obere und untere 

 Kante der Domen gerade abgestumpft. Andere Formen, die zuweilen vorkommen, sind 

 dieser mehr oder weniger ähnlich, wie z. B. die, welche auf Taf. XIV, Fig. 11, dargestellt 

 ist. Die Kristalle sind gewöhnlich ringsum ausgebildet; sie sind meist nicht auf Drusen- 

 räumen auf-, sondern im Gestein eingewachsen oder doch früher eingewachsen gewesen. 



Eine sehr deutliche Spaltbarkeit ist beim Olivin nicht vorhanden; am besten ist sie 

 noch in der Richtung des Brachypinakoids. Der Bruch ist stets muschelig. Die Härte 

 entspricht etwa der des Quarzes, ist aber stets ein wenig geringer; man gibt meist H. = 

 6 3/4 an. Der Olivin wird also vom Quarz geritzt, ritzt aber seinerseits Feldspat und noch 

 leichter gewöhnliches Fensterglas. Verglichen mit anderen Edelsteinen ist demnach die 

 Härte nur gering; trotzdem nimmt der Chrysolith, wenn auch etwas schwierig, eine sehr 

 gute Politur an. Er wird aber beim Gebrauch leicht angegriffen, die Facetten werden 

 matt, die Kanten und Ecken runden sich ab und werden stumpf. Der Stein ist daher 

 auch nicht gerade besonders geschätzt und wird wenig getragen, namentlich selten als 

 Ringstein, da er beim Tragen an der Hand zu leicht zerkratzt wird. Jedenfalls muß er 

 stets sehr in Acht genommen werden. 



Das spezifische Gewicht des reinen, klaren und durchsichtigen Olivins schwankt 

 zwischen 3,329 und 3,375, Es ist um so höher, je größer der Eisengehalt und also je 

 dunkler die Farbe, und sinkt in dem Maße, wie die Steine heller werden. Die schwereren 

 Olivine sinken demnach im reinen Methylenjodid langsam unter, schwimmen aber in der 

 schwersten Flüssigkeit (G. = 3,6). Die leichteren Steine haben oft ziemlich genau das 

 Gewicht des Methylenjodids. Sie schweben in ihm an jeder beliebigen Stelle, sinken darin 

 beim Erwärmen, schon durch Berühren des Gefäßes mit der Hand, zu Boden und steigen 

 beim Erkalten an die Oberfläche. Jedenfalls kann man den Chrysolith mit Hilfe des 

 spezifischen Gewichtes von mehreren anderen grünen Steinen mit Sicherheit unterscheiden. 



Viele Olivine sind ganz klar und durchsichtig, von der vollkommensten Reinheit und 

 ohne die geringsten Trübungen und Fehler. Xur diese werden unter der Bezeichnung 

 „edler Chrysolith" zu Schmucksteinen verwendet, nicht aber der viel verbreitetere trübe, 

 durchscheinende bis undurchsichtige „gemeine Olivin", Aber auch der durchsichtigste 

 Olivin ist für Röntgenstrahlen fast undurchlässig. Der Glanz, der, wie erwähnt, durch 

 die Politur sehr gesteigert werden kann, ist der gewöhnliche Glasglanz, aber stets mit 

 einem Stich ins Fettige. Die Lichtbrechung ist nicht sehr stark. Dem rhombischen 

 Krystallsystem entsprechend wird das Licht doppelt gebrochen, und zwar ist die Doppel- 

 brechung sehr kräftig, mehr als bei irgendeinem anderen Edelstein, ausgenommen den 

 Zirkon (Hyacinth), bei dem sie noch erheblich höher geht. Die Größe der Brechungs- 

 koeffizienten gibt ein Bild von diesen Verhältnissen. Der kleinste und größte derselben 

 sind: für gelbes Licht: l.oci und l,fioT, also ihre Differenz, welche die Größe der Doppel- 



